BULLETIN SCIEMTIFIQI'E. 379 



peu près jusqu'au coude, et l'oa chauffe doucement le chlorure 

 d'aluminium, de sorte que sa vapeur passe lentement sur le 

 potassium. Celui-ci commence de lui-même à brûler, et la 

 réductiou d'une portion de chlorure est achevée dès qu'on 

 n'aperçoit plus de dégagement de lumière. Alors on inlrodnil 

 de nouveau du potassium , et on continue à procéder de la 

 même manière , jusnu à ce que tout le chlorure ait disparu. 

 Quand on courbe ainsi le tube de verre, il est très convenable 

 de lui donner la forme d'une cornue à col très court , hée à 

 un long tube horizontal ; dans ce but , on doit faire la courbure 

 d'abord ascendante , et de deux ou trois lignes de long , puis 

 descendante. Le potassium , en effet , se fond quand il s'en- 

 flamme , s'étend sur toute la surface du tube, et coulerait 

 facilement dans la partie où se trouve le chlorure d'aluminium, 

 si la partie ascendante du tube ne l'en empêchait. 



On peut , dès le commencement , introduire dans le tube 

 horizontal une série de boules de potassium à quelque distance 

 les unes des autres. L'inflammation de la seconde boule ne 

 commence pas avant que le phénomène d'iguilion de la 

 première soit passé. Les parois du tube de verre ne doivent pas 

 être plus épaisses que celles des tubes d'essai ordinaires j 

 si elles le sont davantage , on peut à peine éviter qu'elles 

 éclatent. 



\^''ohler opère la réduction dans un petit creuset de porce- 

 laine , qui peut contenir environ une demi-once d'eau. 11 met 

 le potassium au fond , il le recouvre de chlorure d'aluminium 

 en quantité à peu près double de son volume j il ferme le 

 creuset avec son couvercle , qu'il assujettit encore avec un fil 

 métallique. En chauffant doucement, la réduction s'opère avec 

 explosion et avec un tel dégagement de chaleur que le creuset 

 devient rouge. Il faut, en tout cas, qu'il y ait chaque fois 

 autant de chlorure d'aluminium qu'on en voit disparaître au 

 moment de la réduction. Ici aussi la réduction se fait seule- 

 ment dans le chlorure d'aluminium à l'état gazeux, mais avec 

 une grande perte de chlorure d'aluminium et de métal, 

 qui sont lancés hors du creuset par le dégagement brusque 

 des vapeurs. Si l'on prend un creuset de platine au lieu de 

 celui de porcelaine , on le trouve toujours complètement vide 

 après la réduction. 



